— 565 — 



nati, mescolando una soluzione di sali di calcio con una di wolfi amati alca- 

 lini: la produzione di questi cristalli non è, però, facile. De Schulten (') ha 

 ottenuto cristalli ottaedrici aggiungendo lentissimamente ad una soluzione 

 diluita di Ca Cl 2 leggermente acida per HC1 a bagno maria, una di Na 2 

 W0 4 , 2 H 2 0. 



Mescolando a freddo soluzioni molto diluite di Na 2 W0 4 , 2 H 2 0 e Ca Cl 2 

 non si ottengono che precipitati apparentemente amorfi, nei quali non si ve- 

 dono che raramente dei cristallini piccolissimi, mal formati. Lasciando il pre- 

 cipitato per tre mesi in contatto del liquido dal quale si è deposto, si otten- 

 gono graziosi prismi pseudo-cubici di circa Viso mm - raramente V 80 mm. 

 Questi prismi sono spesso disposti in certo numero uno dietro l'altro, con 

 gli assi c sulla stessa linea. 



Migliori risultati ottenni coi metodi di Drevermann e di Macé. Col 

 metodo di Drevermann feci una serie di esperienze, ponendo le solite solu- 

 zioni saline in due cilindri di vetro che furono collocati in un vaso più 

 grande che si riempì d'acqua. Ca W0 4 si formò sopra tutto nel cilindro conte- 

 nente il tungstato sodico. I cristalli ottenuti erano prismetti allungati secondo e, 

 terminati da un ottaedro inverso rispetto al prisma, spessissimo geminati a 

 ginocchio e a croce. Ponendo nei due cilindri i sali solidi invece delle solu- 

 zioni, col che si veniva a rendere più lenta la diffusione, si ottennero pic- 

 coli prismi per lo più allungati secondo e, ma assai raramente geminati e 

 di più soltanto a croce. 



Col metodo di Macé si ottenne dopo due mesi, nel filo che univa le due 

 soluzioni saline una massa cristallina, composta di Ca W0 4 e Na 2 W0 4 , 2 H 2 0. 

 I cristalli di Ca W0 4 sono quasi sempre pseudocubici, raramente allungati, 

 mai geminati. Presentano di solito un prisma quadrato e la base, di rado 

 l' altro prisma, molto più piccolo. Dimensioni variabilissime (fino 0,1 mm. 

 benché molto di rado). 



Da queste esperienze risulta che 1' abito dei cristalli di wolframato di 

 calcio è assai fortemente influenzato dalle condizioni di formazione : le espe- 

 rienze eseguite non possono, inoltre, corrispondere alle condizioni nelle quali 

 si formarono in natura i cristalli di scheelite perchè questi non hanno, finora, 

 mai presentato abito prismatico. 



(') Bull. soc. franf. de minéralogie, 1903, XXVI, 112. 



